Wachstumserscheinungen des Kupfers, Silbers und Goldes. 
15 
Zur Messung der Ofentemperatur diente ein Thermoelement 
aus Platin -Platinrhodium mit angeschlossenem Voltmeter. Die 
Sättigung des Silbers mit Schwefel war daran zu erkennen, daß 
beim Herausnehmen des noch heißen Rohrs aus dem Ofen keine 
braunen Schwefeldämpfe mehr sichtbar waren. Nach 24 ständigem 
Erhitzen bei 435° war die Reaktion abgeschlossen; das ganze 
Blech war mit einer schwarzgrauen, kristallinen Schicht von S Ag 2 
bedeckt, welche an einem Ende deutliche Würfelchen erkennen 
ließ. Abgerundete, traubige Formen, wie sie bei Anwendung eines 
Schwefeltiberschusses auftreten, waren hier nicht entstanden. 
Überraschend waren jedoch bei dieser Versuc'hs- 
anordnung kleine warzenförmige Auswüchse von 
gediegenem Silber, welche aus dem dunklen Sulfid heraus- 
ragten und nach nochmaligem 24 ständigem Erhitzen bei 435° 
beträchtlich zugenommen hatten. Die Entstehung solchen „Moos- 
silbers“ war sehr auffallend, weil sie bisher nur bei der Reduktion 
von Silberverbindungen mit Wasserstoff oder anderen reduzierenden 
Gasen und Dämpfen beobachtet worden war. Zur Klärung der in 
der vorliegenden Arbeit beschriebenen Versuche tragen die bereits 
veröffentlichten Angaben nicht wesentlich bei, und daher wird die 
ziemlich umfangreiche Literatur erst in einer zweiten Mitteilung, 
welche die Theorie des Wachstums behandeln wird, verwertet werden. 
Bei dem oben beschriebenen Versuch konnten die Silberaus- 
wüchse sowohl aus dem überschüssigen Silber, als aus dem Silber- 
sulfid stammen oder endlich durch die Wechselwirkung beider 
entstanden sein. 
Um hierüber Klarheit zu schaffen, wurden die folgenden 
Parallel versuche angestellt. 
Drei ganz gleiche Röhrchen, von denen das erste ein Stückchen 
Silberblech, das zweite etwas künstliches S Ag 2 , und das dritte 
außer Silberblech auch künstliches Silbersulfid enthielt, wurden 
gleichzeitig ausgepumpt und zugeschmolzen, sobald das an der 
Quecksilberpumpe befindliche Geislerrohr rein grünes Kathodenlicht 
gab; hierdurch wurde erreicht, daß in allen drei Röhrchen derselbe 
Grad von Luftverdünnung vorhanden war. Sodann wurden sie 
zusammen im elektrischen Röhrenofen zunächst auf 450° und später 
auf 585° erhitzt. Bei Temperaturen über 4f>0° C wurden Kali- 
glasröhrchen verwandt, zu welchem Zwecke die Pumpe neben dem 
gewöhnlichen Anschmelzrohr aus Natronglas ein solches aus Kali- 
glas besaß. 
A. Erhitzen von Silberblech. 
Trotz 8 tägigen Erhitzens im Vakuum auf 450° und daran 
anschließenden 3 tägigen auf 585° zeigt das Silberblech keine Aus- 
wüchse, woraus zu schließen ist, daß die Silberhärchen nicht auf 
Sublimation im hohen Vakuum zurückgeführt werden können. Das 
